( 9'^7 ) 



iliir, ayaiil une cassure cristalline el dont la couleur varie, suivant la durée de la 

 cliaud'e, du gris blanc au gris bleu. En examinant le culot on constate qu'il est formo 

 de cristaux de pliosphure enchâssés dans du cuivre métallique. 



)) Ce phospliure est évidemment le composé de phosphore et de cuivre le plus stable 

 à celle température élevée; aussi avons-nous tout d'abord cherché à l'isoler. 



» Les culots métalliques que nous avons obtenus en réduisant le phosphate de cuivre 

 par le charbon au four électrique ont une composition variable suivant la durée de la 

 chaufle. 



» Le courant employé dans nos expériences a élé de goo ampères sous 45 volts. 



» La teneur en phosphore et en cuivre a élé pour les composés obtenus : 



Cuivre. Phosphore. 



Durée n ■ .-i -- - — — — - 



de la chaull'c. I. II. 1. II. Insoluble ('). 



3 minutes. .. 89,19 89,89 6,71 6, .07 » 



3 1. .... 90,32 90,58 8,53 8,54 » 



.5 » .... 93,37 93,40 3,80 3,74 » 



» Pour isoler les cristaux de phosphure contenus dans la masse fondue nous avons 

 pensé à nous servir de la méthode éleclrolytique qui est souvent employée dans 

 ce genre de recherches. 



» Le dispositif se compose de deux piles de Daniell et d'une cuve éleclrolytique 

 remplie d'une solution de sulfate de cuivre saturée à froid; le pôle positif est constitué 

 par une lame de platine et le pôle négatif par un fil de platine auquel est suspendu le 

 corps à éleclrolyser. 



» Après un certain temps, il se dépose une poudre cristalline qui est recueillie sur 

 un filtre, lavée à l'eau distillée, à l'alcool, puis à l'éther, enfin séchée. 



)) L'analyse nous ayant démontré la présence du graphite, pour séparer cette variété 

 de carbone, nous avons traité la poudre cristalline par le bromoforme, puis nous l'avons 

 de nouveau lavée à Féther et séchée. 



» Les cristaux nous ont donné à l'analyse : cuivre 80, 55 et phosphore 18, 4o. 



)) Ce phosphure étant relativement facile à isoler, nous avons pensé à 

 rechercher s'il n'existait pas dans le phosphure du commerce. 



w Le phosphure mis en exjjérience contenait : 



I. H. 



Cuivre 87,77 88,25 



Phosphore 10, 65 10,69 



Silice 65 09 



Fer 34 37 



» Nous l'avons soumis à l'éleclrolyse en employant le même dispositif que précé- 

 demment. 



(') La partie insoluble est formée de graphite. 



